-^ 12 — 



inen muss ? Das wissen wir nicht. Ein eingehendes 

 Studium war also nach der Richtung erwünscht und 

 geboten. 



Als Ausgangsmaterial für die Kupferdestillation 

 diente uns norwegisches E,0roskupfer, das 99,92 Prozent 

 reines Kupfer enthält. Aus einem kleinen Block dieses 

 Kupfers von etwa 40 mm Breite, 50 mm Höhe und 70 

 mm Länge, von dem reichlich ein Drittel schon ander- 

 weitig verwandt war, wurden 4 Stäbchen in den gedach- 

 ten Dimensionen abgedreht, und die Dichte bestimmt. 

 Es Avurden gefunden : 



Cui = 8,4412 



Cu2 ■= 8,6926 



Cu3 = später bestimmt. 



Cu4 = 8,4297 



Bei einer Genauigkeit der Bestimmung, die hier 

 etwa 0,001 beträgt, weichen also die "Werte um rund 

 drei Einheiten in der ersten Dezimale, oder 3,5 Prozent 

 des Wertes ab, und das bei einem so kleinen Block, 

 der aus so reinem Material besteht. — Daraus erhellt, 

 dass das, was wir als spezifisches Gewicht bestimmen^ 

 eine sehr viel individuellere Grösse ist, als im allge- 

 meinen angenommen wird. 



Sehen Avir von etwa aufgenommenem Sauerstoff ab, 

 der bei einem so kleinen Block wohl gleichmässig ver- 

 teilt sein dürfte, so erklärt sich die Differenz wohl, um es 

 mit einem Wort auszudrücken: aus Gussfehlern, die, 

 ob ganz oder nur zum Teil, bleibt zu beobachten, durch 

 Pressung des Metalls werden behoben werden können. 



Rationelles Pressen, rationell, weil ich genau weiss, 

 mit welchem Druck, ist wohl nur in Flüssigkeiten aus- 

 führbar, in denen der zu pressende Körper — hier das 

 Metall — von allen Seiten gleichmässig, nach keiner Seite 

 ausweichen könnend, in sich selbst hineingepresst wird. 



